Naturwissenschaftliche Rundschau. 



Wöchentliche Berichte 



über die 



Fortschritte auf dem G-esamtgehiete der Naturwissenschaften. 



XXVI. Jahrg. 



12. Oktober 1911. 



Nr. 41. 



Alterungs- und Umwandluugsstudien 



an Hensler sehen ferroinagnetisierbaren 



Aluniiniuin-Manganbronzeu, insbesondere an 



Schmiedeproben. 



Von Privatdozent Dr. E. Take, Marburg i. H. 

 (Originalmitteilung). 



(Schluß.) 



Wie die vorliegenden Untersuchungen erst gezeigt 

 haben , existiert nun aber außerdem noch eine zweite, 

 von der ersten wesensverschiedene Strukturumlagerung, 

 der zufolge die freie Sichtbarkeit der ferromagnetischen 

 Elementar-Magnete mit wachsender Alterungsdauer 

 stark abnimmt. Diese zweite Konstitutionsänderung 

 kann man sich vorstellen als eine Komplexbildung 

 zwischen den einzelnen Elementarmagneten. Damit 

 wird zugleich ein Anschluß an die frühere Annahme 

 von Herrn Kicharz zur Erklärung der Heusler- 

 Asterothschen Versuche geschaffen, daß nämlich eine 

 Legierung um so größere Molekularkomplexe enthält, 

 je langsamer dieselbe von einer oberhalb des magne- 

 tischen Umwandlungspunktes gelegenen Temperatur 

 aus abgekühlt wurde. Hierin ist andererseits ent- 

 halten, daß langsame Abkühlung und künstliche Alte- 

 rung abgeschreckter Proben ihrem Wesen nach die- 

 selben Vorgänge darstellen, insofern bei beiden dieselbe 

 Entwickelungstendenz der inneren Strukturumlage- 

 rungen zugrunde liegt. Die künstliche Alterung be- 

 wirkt also nur eine Auslösung unterkühlter, labiler 

 Zustände mit Hilfe der thermischen Bewegung, worauf 

 ja ganz allgemein bereits Herr Heusler in seiner 

 ersten diesbezüglichen Publikation hingewiesen hat. 

 Indessen führen die Alterungsversuche, wie später 

 näher auseinandergesetzt wird, doch nicht alle zu einem 

 und demselben stabilen Endresultat, vielmehr treten je 

 nach der Höbe der Alterungstemperatur die verschie- 

 densten stabilen Endzustände auf. Auch lassen sich 

 anscheinend durch Alterung unter Umständen noch 

 stabilere Verhältnisse schaffen, als sie selbst durch 

 die langsamste Abkühlung je experimentell zu er- 

 reichen sind. 



5. Bis hierher war nur von einer Alterung stark 

 abgeschreckter Proben unterhalb ihrer ursprünglichen 

 Umwandlungstemperatur die Rede. Die weiteren Ver- 

 suche haben nun ergeben, daß dieser primäre Um- 

 wandlungspunkt im Laufe einer Alterung steigt, was 

 ja mit meinen früheren Erfahrungen über das Wandern 

 dieses Punktes infolge thermischer Behandlung über- 



einstimmt. Es ist daher ganz plausibel, daß dann 

 andererseits auch noch oberhalb des ursprüng- 

 lichen Umwandlungspunktes abgeschreckter Proben 

 eine starke ferromagnetische Alterung beobachtet 

 wurde, da wegen des Steigens des ursprünglichen 

 Umwandlungspunktes die Alterungstemperatur nach 

 einiger Zeit doch wieder unterhalb der alsdann vor- 

 handenen Umwandlungstemperatur liegen wird. Um 

 indessen die ganzen Alterungsverhältnisse scharf ab- 

 grenzen zu können, müssen wir zunächst die neuen 

 Resultate betrachten, welche das Studium der magneti- 

 schen Umwandlungen ergeben hat. 



6. Wird eine stark abschreckte Probe bei 

 einer Temperatur gealtert, die nicht höher liegt als 

 der ursprüngliche Umwandlungspunkt nach extrem 

 langsamer Abkühlung, so verläuft die Verschiebung 

 der ursprünglichen Umwandlungstemperatur zunächst 

 parallel der Entwickelung der Sättigungsintensität der 

 Magnetisierung, dagegen wird die Höhe, bis zu welcher 

 sich die Umwandlungstemperatur dabei schließlich 

 verschiebt, durch den jeweiligen Endwert der maxi- 

 malen Koerzitivkraft nach erledigter Alterung, d. i. 

 also durch die Größe der definitiven Komplexbildung, 

 bedingt J ). Graphisch wird diese Abhängigkeit der 

 Umwandlungstemperatur von der Alterungsdauer durch 

 eine Kurve von der Form einer jungfräulichen Mag- 

 netisierungskurve dargestellt. Es nähert sich also 

 die magnetische Umwandlungstemperatur mit fort- 

 laufender Alterung asymptotisch einer Endlage, welche 

 der stabilen Endmodifikation der betreffenden Alte- 

 rungsreihe entspricht. Wir können diese zum Schluß 

 einer bestimmten Alterungsreihe erreichte Umwand- 

 lungstemperatur als den stabilen Umwandlungs- 

 punkt der betreffenden Alterungstemperatur be- 

 zeichnen. 



Weiterhin haben die Versuche noch ergeben, daß 

 die Lage des jeweiligen stabilen Umwandlungspunktes 

 mit steigender Alterungstemperatur zunächst immer 

 mehr ansteigt, bis sie schließlich nach Erreichung 

 eines maximalen Wertes wieder langsam etwas sinkt. 

 Diese obere Grenze der sämtlichen stabilen Um- 

 wandlungstemperaturen fällt zusammen mit demjenigen 

 ursprünglichen magnetischen Umwandlungspunkt, 

 den dieselbe Probe nach extrem langsamer Abkühlung 

 von Rotglut aus ergeben würde. 



') Dieses Verhalten kann man Rieh sehr leicht klar 

 machen; man vergleiche hierüber die Erörterungen auf 

 S. 106 der ausführlichen Publikation (1. c). 



